http://jurnal.umsb.ac.id/index.php/RANGTEKNIKJOURNAL

## PERBANDINGAN PENGGUNAAN AGREGAT TIPE SPLIT DAN KORAL TERHADAP KUAT TEKAN BETON FURNISHED
FARLIN ROSYAD 1 , ARYO SETYAKI SYAHPUTRA 2 , WANDA YUDHA PRAWIRA 3
Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Bina Darma 123 farlin.rosyad@binadarma.ac.id 1 , 191710059@student.binadarma.ac.id 2 , wandaprawira@binadarma.ac.id 3
DOI: http://dx.doi.org/10.31869/rtj.v7i1.4736
Abstract: This research aims to investigate the impact of variations in coarse aggregate mixtures on concrete  compressive strength and to compare the effects of using split and coral aggregates on the resulting  concrete  compressive  strength.  The  experiments  were  conducted  at  the  laboratory  of  Bina Darma  University,  Palembang,  South  Sumatra,  using  54  test  specimens  in  the  form  of  10  x  20  cm cylinders,  divided  into  27  test  specimens  for  each  split  and  coral  aggregate  mixture.  The  research results  indicate  that  a 10%  split  aggregate  mixture  has  a  significant  effect  on  concrete  compressive strength, while a 30% coral aggregate mixture also has a substantial impact on concrete compressive strength, with an inverse relationship to the split aggregate mixture. Furthermore, this study achieved optimal  concrete  compressive  strength  test  results  at  28  days  of  age,  with  a  10%  split  aggregate mixture reaching a compressive strength of 61.34 MPa and a 30% coral aggregate mixture reaching a compressive strength of 47.88 MPa.
Keywords: Concrete, Variation of Mixture, Compressive Strenght
Abstrak: Penelitian  ini  memiliki  tujuan  untuk  menginvestigasi  dampak  variasi  campuran  agregat kasar  terhadap  kuat  tekan  beton  serta  membandingkan  pengaruh  penggunaan  agregat  jenis  split  dan koral  terhadap  kuat  tekan  beton  yang  dihasilkan.  Eksperimen  ini  dilakukan  di  laboratorium Universitas  Bina  Darma,  Palembang,  Sumatera  Selatan,  dengan  menggunakan  54  benda  uji  berupa silinder  berukuran  10  x  20  cm,  yang  terbagi  menjadi  27  benda  uji  untuk  masing-masing  campuran batu  split  dan  koral.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  variasi  campuran  split  sebanyak  10% memberikan  pengaruh  signifikan  terhadap  kuat  tekan  beton,  sementara  variasi  campuran  koral sebanyak  30%  juga  menghasilkan  dampak  yang  penting  terhadap  kuat  tekan  beton,  dengan kecenderungan  berbanding  terbalik  terhadap  variasi  campuran  split.  Selain  itu,  penelitian  ini mencapai hasil perbandingan  uji kuat tekan yang optimal pada umur 28 hari, dengan campuran split 10% mencapai kuat tekan sebesar 61,34 MPa dan campuran koral 30% mencapai kuat tekan sebesar 47,88 MPa.
Kata Kunci: Beton, Variasi Campuran, Kuat Tekan

## A. Pendahuluan
Perkembangan industri konstruksi di Indonesia khususnya dalam sektor konstruksi beton, terjadi peningkatan signifikan yang mendorong perbaikan dan kemajuan dalam perencanaan beton di negara ini.  Perkembangan  ini  mencakup  beragam  metode  konstruksi  dan  penggunaan  bahan  yang  semakin beragam.  Kualitas  agregat,  baik  agregat  kasar  maupun  agregat  halus,  menjadi  aspek  penting  dalam pencapaian kualitas beton yang unggul. (Diba & Rosyad, 2022) [1].
Beton  merupakan  suatu  material  konstruksi  yang  memiliki  karakteristik  relatif  murah  serta mendominasi  penggunaannya  di  seluruh  dunia  dibandingkan  dengan  material  konstruksi  lainnya. Seiring  dengan  perkembangan  pesat  dalam  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi,  komponen-komponen yang  digunakan  dalam  pembuatan  beton  menghadapi  perubahan  signifikan,  salah  satunya  adalah peningkatan bahan tambahan  atau  adopsi alternatif dalam proses pembuatan beton tersebut. (Susanti & Firdaus, 2022) [2]
Agregat  Kasar  adalah  kerikil  sebagai  desintegrasi  alami  dari  batuan  atau  berupa  batuan  pecah yang diperoleh dari industry pemecah batu dan mempunyai ukuran antara 5 – 40 mm (SNI, 2002) [3]
http://jurnal.umsb.ac.id/index.php/RANGTEKNIKJOURNAL
ukuran  butirannya  lebih  besar  dari  4,75 mm  (SK-SNI-S-04,  1989)  [4].  Menurut  ukurannya,  Agregat kasar terbagi atas a) ukuran butir 5 – 10 mm disebut kerikil halus, b) ukuran butir 10 – 20 mm disebut kerikil sedang, c) ukuran butir 20 – 40 mm disebut kerikil kasar, d) ukuran butir 40 – 70 mm disebut kerikil kasar sekali, dan  e)  ukuran > 70 mm digunakan  untuk kontruksi beton siklop  (Pertiwi, 2014) [5].
Beton yang digunakan  untuk penelitian ini yaitu menggunakan metode furnished (penambalan). Beton  Furnished  adalah  suatu  teknik  untuk  meningkatkan  mutu  dan  daya  tahan  beton  dengan menambahkan  bahan-bahan  tertentu  ke  dalam  campuran  beton.  Dalam  penelitian  ini,  agregat  yang digunakan adalah agregat tipe split dan koral.
Berdasarkan penelitian terdahulu dari (Saputra & Rosyad, 2022) menyatakan bahwa penambahan agregat  kasar  pada  campuran  beton  anti  susut  akan  berpengaruh  terjadinya  penurunan  kuat  tekan beton  yang  dihasilkan  jika  dibandingkan  dengan  hanya  menggunakan  material  beton non-shrinkage saja.  Selain  itu,  penambahan  material  agregat  kasar  juga  dapat  menekan  penggunaan  material  beton non-shrinkage pada pekerjaan grouting yang tidak membutuhkan mutu yang tinggi. [6]

## B. Metedologi Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Teknik Sipil yang terletak di Kampus C Universitas Bina  Darma,  yang  secara  spesifik  berlokasi  di  Jalan  Jendral  Ahmad  Yani  Nomor  15,  Kecamatan Sebrang Ulu 1, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, dengan kode pos 30116.
Penelitian  ini  merupakan  sebuah  penelitian  eksperimental  yang  dilakukan  melalui  rangkaian percobaan dengan tujuan untuk menghasilkan data yang relevan. Pengumpulan data dalam penelitian ini  mengadopsi  metode  kuantitatif,  dimana  data-data  yang  diperoleh  berasal  dari  hasil  percobaan eksperimental, berupa data berangka yang dapat dihitung dan memiliki karakteristik numerik.
Dalam  kerangka  penelitian  ini,  sejumlah  peralatan  laboratorium  penting  digunakan,  termasuk timbangan, saringan, alat getar, gelas ukur, oven, mesin pengaduk semen, cetakan silinder, peralatan uji slump, dan mesin uji kuat tekan. Sebagai tambahan, komponen-komponen bahan yang digunakan dalam penelitian ini mencakup semen Conbextra GP, agregat kasar, dan air. Metode penelitian ini melingkupi:
a. Menyediakan bahan komposisi beton
b. Memeriksa bahan
c. Merencanakan campuran beton / DMF ( Design Mix Formula )
d. Pengecekan nilai slump beton
e. Pembuatan benda uji
f. Menguji kuat tekan beton umur 3 hari, 14 hari, dan 28 hari.
Metode Analisis meliputi;
a. Analisa karakteristik material
Analisa  tentang  hasil  dari  pengujian  material,  yaitu;  hasil  pemeriksaan  Analisa  Saringan agregat kasar.
b. Analisa Pengujian Slump
c. Pembuatan Benda Uji
d. Perawatan Benda Uji
e. Pengujian kuat tekan Beton.

## C. Pembahasan dan Analisa Hasil Pengujian Agregat Kasar
Pengujian bahan campuran beton dan pembuatan benda uji dalam penelitian ini dilakukan sesuai dengan standar yang tercantum dalam ASTM. Seluruh proses pengujian bahan dan pembuatan benda uji dilaksanakan dengan cermat di Laboratorium Teknik Sipil Universitas Bina Darma.
EISSN 2599-2090

## Gambar 1 Grafik Analisa Saringan Batu Split
(Sumber: Hasil Pengujian Lab, 2023)
Sebagaimana  terlihat  pada  Grafik  1  di  atas,  untuk  ukuran  saringan  25,00  -  19,00  mm,  seluruh agregat  berhasil  melewati  saringan  tersebut  (100%  lolos).  Pada  saringan  dengan  ukuran  12,50  mm, hanya  sekitar  27,91%  agregat  yang  berhasil  melewati  saringan  ini,  menunjukkan  bahwa  sebagian besar agregat tertahan. Demikian pula, pada saringan dengan ukuran 9,50 mm, hanya sekitar 11,34% agregat yang lolos, sementara pada saringan 4,75 mm, hanya ada sekitar 0,04% agregat yang berhasil melewati saringan tersebut.

## Gambar 2 Grafik Analisa Saringan Batu Koral
(Sumber: Hasil Pengujian Lab, 2023)
Seperti  yang tergambar pada  Grafik 2 di atas, pada ukuran saringan 37,50 mm, seluruh agregat berhasil  melewati  saringan  tersebut  (100%  lolos).  Pada  saringan  dengan  ukuran  25,00  mm,  sekitar 93,94% agregat mampu melewati saringan tersebut. Namun, pada rentang ukuran saringan antara 19 mm  hingga  12,50  mm,  terdapat  jumlah  agregat  yang  cukup  signifikan  yang  tertahan,  dengan persentase  lolos  sebesar  41,28%  untuk  saringan  19  mm  dan  6,07%  untuk  saringan  12,50  mm. Sementara  itu,  pada  saringan  dengan  ukuran  9,50  mm,  hanya  sekitar  0,35%  agregat  yang  berhasil melewati saringan tersebut.
http://jurnal.umsb.ac.id/index.php/RANGTEKNIKJOURNAL
EISSN 2599-2090

## Hasil Pengujian Kadar Lumpur Agregat Kasar
Tabel 1 Hasil Pengujian Kadar Lumpur (Cara Kering) Agregat Kasar Split Koral Satuan 1 Berat Awal W1 2000 2000 gr 2 Berat Akhir W2 1986,1 1993,6 gr 3 Persentase Kadar Lumpur Kering 0,69 0,32 %
(Sumber: Hasil Pengujian Lab, 2023)
Pengujian kadar lumpur dilakukan dengan metode uji sesuai dengan standar  (ASTM C 11, 2003) [7],  (SNI  03-4142,  1996)  [8]  Standar  ini  mengatur  bahwa  persyaratan  maksimal  untuk  kandungan lumpur pada agregat kasar adalah sebesar 1% dengan metode pengujian secara kering.

## Uji Slump Beton
Pengujian  slump  test  pada  beton  dilaksanakan  pada  tahap  beton  segar  dengan  tujuan  untuk menentukan  nilai  slump  guna  mengevaluasi workability dari  beton  dalam  kondisi  segar.  Hasil pengujian slump dapat ditemukan dalam tabel yang terlampir sebagai berikut:
Tabel 2 Hasil Uji Slump Pengujian Slump Nilai Slump (cm) Beton Split 10 Beton Koral 10 (Sumber: Hasil Pengujian Lab, 2023)

## Hasil Pengujian Setting Time
Pengujian  setting  time  dilakukan  setelah  benda  uji  dimasukkan  ke  dalam  wadah  dan  dibiarkan diam  selama  beberapa  waktu  hingga  pasta  semen  mengeras.  Hasil  pengujian  setting  time  dapat ditemukan dalam tabel yang terlampir sebagai berikut;
Gambar 3 Grafik Waktu Ikat Awal (Sumber: Hasil Pengujian Lab, 2023)
Menjatuhkan jarum pada alat vicat setiap 15 menit mencapai   25mm selama 30 detik, hasil yang didapat ialah   120 menit
http://jurnal.umsb.ac.id/index.php/RANGTEKNIKJOURNAL
EISSN 2599-2090

## Hasil Pengujian Kuat Tekan Beton

## Gambar 4 Grafik Variasi Uji Kuat Tekan Beton Umur 3 Hari
(Sumber: Hasil Pengujian Lab, 2023)
Berdasarkan analisis grafik 4, dapat disimpulkan bahwa kuat tekan optimum beton dicapai pada umur 3 hari dengan campuran split sebanyak 10%, yang mencapai nilai sebesar 30,8 MPa. Sementara itu, campuran koral sebanyak 30% juga mencapai kuat tekan yang tinggi, yakni sekitar 30,26 MPa.

## Gambar 5 Grafik Variasi Uji Kuat Tekan Beton Umur 14 Hari
(Sumber: Hasil Pengujian Lab, 2023)
Berdasarkan  analisis  grafik  5  pada  gambar  di  atas,  dapat  disimpulkan  bahwa  kuat  tekan  beton mencapai  nilai  optimum  pada  umur  14  hari  dengan  campuran  split  sebanyak  10%,  mencapai  sekitar 41,8 MPa. Sebagai perbandingan, campuran koral sebanyak 30% juga menunjukkan kuat tekan yang tinggi, yakni sekitar 36,08 MPa pada umur yang sama.
EISSN 2599-2090

## Gambar 6 Grafik Variasi Uji Kuat Tekan Beton Umur 28 Hari
(Sumber: Hasil Pengujian Lab, 2023)
Berdasarkan  analisis  grafik  yang  terlihat  pada  gambar  di  atas,  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa kuat  tekan  beton  mencapai  nilai  optimum  pada  umur  28  hari  dengan  campuran  split  sebanyak  10%, mencapai  sekitar  61,31  MPa.  Sementara  itu,  campuran  koral  sebanyak  30%  juga  menunjukkan  kuat tekan yang signifikan, yakni sekitar 47,88 MPa pada umur yang sama.
Gambar 7 Grafik Batang Variasi Uji Kuat Tekan Beton
(Sumber: Hasil Pengujian Lab, 2023)
EISSN 2599-2090
120

## Gambar 8 Grafik Garis Variasi Uji Kuat Tekan Beton
(Sumber: Hasil Pengujian Lab, 2023)
Dari hasil grafik batang dan garis gabungan yang disajikan di atas, dapat dinyatakan bahwa kuat tekan beton mencapai nilai optimum pada umur 28 hari. Pada campuran dengan persentase split 10%, diperoleh  kuat  tekan  sebesar  61,34  MPa,  sementara  campuran  dengan  persentase  koral  30% menghasilkan kuat tekan sebesar 47,88 MPa.

## D. Penutup Simpulan
Dari  hasil  penelitian,  terlihat  bahwa  substitusi  agregat  split  sebanyak  10%  menghasilkan  kuat tekan  beton  optimal  sebesar  61,34  MPa  pada  umur  28  hari,  sedangkan  substitusi  agregat  koral sebanyak  30%  mencapai  kuat  tekan  sebesar  47,88  MPa  pada  umur  yang  sama.  Perbedaan  dalam pengaruh  substitusi  agregat  ini  mengindikasikan  pentingnya  komposisi  campuran  dalam  mencapai kuat tekan yang diinginkan dalam konstruksi beton.

## Saran
Untuk menindak lanjuti penelitian ini, diperlukan beberapa koreksi yang harus diperhatikan agar dapat  dijadikan  sebagai  pedoman  dan  acuan  untuk  penelitian  selanjutnya  agar  lebih  baik.  Adapun saran-saran untuk penelitian selanjutnya antara lain sebagai berikut;
a. Perlu  dilakukan  penelitian  dengan  menambahkan  agregat  halus  dan  membandingkan pengaruh agregat halus lebih dari satu variasi, dengan agregat kasar seperti split dan koral.
b. Pastikan pengujian material memenuhi standar ketetapan

## Ucapan Terima Kasih
Saya  ingin  mengucapkan  terima  kasih  yang  tulus  kepada  semua  penyandang  dana  yang  telah mendukung  penelitian  ini.  Tanpa  dukungan  finansial  yang  berharga  ini,  penelitian  kami  tidak  akan mungkin  terwujud.  Kontribusi  Anda  tidak  hanya  memungkinkan  kami  untuk  mengejar  pengetahuan baru, tetapi juga berpotensi memberikan dampak positif bagi masyarakat dan ilmu pengetahuan. Kami sangat berterima kasih atas kepercayaan dan dukungan Anda
http://jurnal.umsb.ac.id/index.php/RANGTEKNIKJOURNAL

## Dafar Pustaka
Diba,  N.  B.  R.,  &  Rosyad,  F.  (2022).  PENGARUH  VARIASI  NILAI  ABRASI  PADA  AGREGAT KASAR TERHADAP KUAT TEKAN BETON MUTU FC’30 MPA. Bina  Darma  Conference on Engineering Science (BDCES) , 4 (2), 556–572.
Susanti,  R.,  &  Firdaus,  F.  (2022).  PENGARUH  PENAMBAHAN  ABU  SEKAM  PADI  SEBAGAI SUBSITUSI  SEMEN  TERHADAP  KUAT  TEKAN  BETON. Bina  Darma  Conference  on Engineering Science (BDCES) , 4 (2), 410–420.
SNI,  S.  K.  (2002).  SNI  03-2847-2002. Tata  Cara  Perhitungan  Struktur  Beton  Untuk  Bangunan Gedung .
Umum, D. P. (1989). SK-SNI-S-04-1989-F. Spesifikasi Bahan Bangunan Bagian A (Bahan Bangunan Bukan Logam) .
Pertiwi,  N.  (2014).  Pengaruh  gradasi  agregat  terhadap  karakteristik  beton  segar. Jurnal  Forum Bangunan , 12 (1), 12–17.
Saputra, A. A., & Rosyad, F. (2022). Pengaruh Batu Screening 5-10 mm Pada Campuran Beton Non- Shrinkage  Terhadap  Kuat  Tekan  Beton. Bina  Darma  Conference  on  Engineering  Science (BDCES) , 4 (2), 70–82.
Astm,  C.  (2003).  117.  Standard  Test  Method  for  Materials  Finer  than  75-μm  (No.  200)  Sieve  in Mineral Aggregates by Washing. United States: ASTM International . Nasional,  B.  S.  (1996).  SNI  03-4142-1996. Metode  Pengujian  Jumlah  Bahan  Dalam  Agregat  Yang Lolos Saringan Nomor 200 (0.0075 Mm) .